- 172- 



Mineralogie. 



Ag, Au, Pb fehlten, auch bei geringer Beanspruchung nicht hervortraten, 

 dagegen wohl, als die Stücke nach starkem Hämmern wieder untersucht 

 wurden. Bei der Häufigkeit primärer Zwillingslamellen in Au, Ag und Cu 

 scheinen Ref. auch hier weitere Versuche wünschenswerth, welche zugleich 

 die Lage der Zwillingsfläche etc. feststellen. 



Es wird zum Schluss darauf hingewies en. dass die Mikrostructur der 

 Legirungen vielleicht eine Erklärung für das eigenthümliche Verhalten 

 derselben hinsichtlich der Variation ihrer elektrischen Leitfähigkeit mit der 

 Temperatur an die Hand geben. Es könnte nämlich durch die ungleiche 

 Ausdehnung der beiden Componenten mit der Temperatur eine innigere 

 Berührung derselben bewirkt werden, und diese könnte die sonst eintretende 

 Zunahme des Leitungswiderstandes mit der Temperatur z. Th. compensiren 

 oder gar in eine Abnahme verwandeln. [Dasselbe Verhalten könnten dann 

 auch homogene Aggregate nichtregulärer Metalle zeigen. Ref.] Die zahl- 

 reichen Reproductionen der Mikrophotographien demonstriren die be- 

 sprochenen Erscheinungen vortrefflich. O. Mügge. 



E. Heyn: Die Umwandlung des Kleingefüges bei Eisen 

 und Kupfer durch Formänderung im kalten "Zustande und 

 darauf folgendes Ausglühen. (Zeitschr. d. Ver. deutsch. Ingenieure. 

 44. 15 p. u. 2 Taf. Mikrophotogr. 1900.) 



In kohlenstoffhaltigem Eisen, welches neben Krystallkörnern von 

 reinem Eisen (sogen. Ferrit) solche der Verbindung Fe 3 (Cementit) und 

 ein fein lamellares Gemenge beider tPerlit^ enthält, kann man Form, 

 Grösse und Anordnung der Kömer durch Ätzung sichtbar machen (vergL 

 Heyn, dies. Jahrb. 1900. I. -174-), ebenso die durch Beanspruchung ent- 

 standenen Änderungen der Structur verfolgen. Diese erscheinen an dem 

 noch ziemlich plastischen Material deshalb von einigem Interesse, weil sie 

 Ähnlichkeit mit denen in gepressten Gesteins- und Eismassen aufweisen. 

 Ein Rundeisen von Schienenstahl, welches kalt zu einem Vierkantstabe von 

 29 mm Seitenlänge ausgeschmiedet war, zeigte die in den Diagonalen seines 

 Querschnitts liegenden Ferritkörner nach der einen oder anderen dieser 

 Diagonalen und gleichzeitig parallel der Längsrichtung des Stabes, also- 

 plattenförmig, deformirt. In gewalztem Draht, dessen Körner in der Rand- 

 wie in der Kernzone ursprünglich isometrisch entwickelt waren, erschienen 

 diese nach dem Zerreissen in der Zerreissmaschine in der Zugrichtung stark 

 gestreckt , ohne dass indessen das Volumen der Körner merklich kleiner 

 geworden wäre, letzteres war dagegen eingetreten, nachdem der Durch- 

 messer des Drahtes durch Ziehen auf etwa f verkleinert war, die Zahl der 

 Körner war auf etwa das Vierfache gewachsen. Eine solche Zertheilung 

 (neben Streckung) findet auch beim Kaltschmieden des Kupfers statt; die- 

 geätzten Schliffflächen lassen hier nach der Ätzung die vielfach verzweigten 

 Trennungslinien bei starker Vergrösserung sehr gut erkennen, die Structur 

 erinnert an die Kataklasstructur speciell krystalliner Kalke. — Bemerkens- 

 werth erscheint auch die Beobachtung, dass durch selbständiges Erhitzen 



